24 I". Cornu, Mineralogische u. minerogenetische Beobacbtuugeü. 



den Kanten des Würfels: die Schwingungsriclitung a verläuft 

 dabei senkrecht zu den Hexaederkanten. Im Gegensatz zu 

 den von Gossner beim Abkühlen einer gesättigten ammonia- 

 kalischen Chlorsilber- Chlornatriumlösung auf 5° erhaltenen 

 silberreichen, spröden, nach (100) spaltbaren Mischkristallen 

 zeigten die von mir dargestellten Kriställchen die tj-pische 

 Eigenschaft des Chlorsilbers, die Plastizität. Bemerkenswert 

 erscheint übrigens, daß auch Gossner an einigen Kristallen 

 optische Anomalien „allein ohne bestimmte Gesetzmäßigkeit" 

 beobachtete. 



Beim weiteren Yerdunstenlassen der Lösung schieden 

 sich nun bis 3 mm große silberarme Mischkristalle von Chlor- 

 natrium und Chlorsilber aus, die außer dem Würfel noch 

 oktaedrische Abstumpfungen erkennen ließen. Diese Kristalle 

 waren durch Flüssigkeitseinschlüsse meist trübe und daher 

 von weißer Farbe und unterschieden sich von Steinsalz- 

 kristallen durch einen weit höheren Glanz. Die späterhin 

 ausgefallenen Kristalle waren nur mehr vom Würfel begrenzt. 

 Die Analyse, welche von meinem Freunde, Herrn R. Görgey 

 in Wien, im chemischen Laboratorium des Herrn Hofrat 

 Ludwig vorgenommen wurde \ ergab folgende Werte : 



AgCl 2,39 



NaCl (Differenz) . . . . 97.61 



100,00 



Im parallelen polarisierten Licht erwiesen sich die Kri- 

 ställchen ziemlich stark dopp elbrechend und zeigten Felder- 

 teilung. Jeder Kristall setzt sich aus sechs doppelbrechenden 

 PjTamiden zusammen, bei denen die Schwingungsrichtung a 

 mit den Normalen der Hexaederflächen zusammenfällt. 



Von einer Bestimmung des spezifischen Gewichtes mußte 

 wegen ihrer Inhomogeneität durch die Mutterlaugeneinschlüsse 

 abgesehen werden. 



Bei der Auflösung der Substanz in Wasser bildet sich, 

 wie bei dem natürlichen Vorkommen, sofort ein reichlicher 

 milchiger Niederschlag von Chlorsilber. V. d. L. erhält man 

 beim Zusammenschmelzen mit Soda ein Silberkorn. Das Pro- 

 dukt war im Gegensatz zum Chlorsilber durchaus lichtbeständig 

 wie das natürliche Vorkommen. 



^ Augewandte Substailzmenge 0.9919 g; daraus bestimmt Ag 0.0193 g. 



